172 Farkas: Bemerkungen über die Abkühlung des Paraffins. XXX, 2. 



Sonst weist das Innere des Blockes , falls , sieh darin keine 

 Hohlräume befinden , keine Kristallisationsprozesse auf. Diejenigen 

 Kristallgebilde , welche manchmal in den Hohlräumen fleckiger Ge- 

 biete vorhanden sind, können als sekundäre Erscheinungen betrachtet 

 werden. Kur an der Oberfläche des Blockes findet man ganz aus- 

 gesprochene kristallisierte Formen. Bei rascher Abkühlung sind die- 

 selben an der Peripherie nadeiförmig und radiär angeordnet, bei lang- 

 samer Abkühlung an der Oberfläche treten oft fadenartige spitz 

 zulaufende Gewirre (Formen) auf. Zwischen denselben sind gut ent- 

 wickelte Sphäriten zu finden. Die Jläutchenbildung beginnt auch mit 

 bunt durcheinander gewobenen Fäden. 



Die in den homogensten Stellen des Blockes sichtbaren Gebilde 

 werden durch den infolge der Zusammenziehung des Paraffins bei 

 der Abkühlung auftretenden Druck aus Kristallansätzen hervorgerufen. 

 Schön ausgebildete Paraffinkristalle ^ findet man in der Mitte der 

 Eprouvetten , und zwar um die Spitze der trichterartigen Vertiefung 

 herum, wo sie sich zerstreut als dornenknäuelartige Gebilde frei ent- 

 wickeln können. 



Die Dornen bestehen aus Gliedern von abnehmender Dicke. 

 Von den einzelnen Gliedern entspringen äußerst dünne Bündel diver- 

 gierender Fäden, welche die Dornen miteinander in gegen' die Spitze 

 der Dornen zu konkaven Bogen verbinden und sich gelegentlich zu 

 feinsten Platten vereinigen. 



Die Kristalle der Oberfläche beeinträchtigen die Durchsichtig- 

 keit des Blockes nicht im mindesten. Dies tun nur die im Inneren 

 befindlichen Hohlräume (verursacht von Gasblasen) in welchen das 

 Paraffin in den schon erwähnten Formen auskristallisieren kann. 

 Im Inneren eines gut erstarrten Blockes kann überhaupt eine solche 

 Kristallisierung wie an der Oberfläche nicht zustande kommen, denn 

 die Kristalle und Geoden werden zu einer kompakten Masse zu- 



Paraffins sehr. Eigentlich ist also die Beschleunigung des Zusammenziehens 

 der wichtigste Umstand, der die gute Schneidbarkeit bedingt. 



Hervorzuhebende Unterschiede sind zwischen dem in der erwähnten 

 Weise präparierten und dem nach Spee behandelten sogen, überhitz ten 

 Paraffin. Letzteres zeigt wohl eine vollkommen homogene Struktur, je- 

 doch konnte ich daraus dünnere Schnitte wie 7 /y auch bei Abkühlung 

 desselben auf -|- 10" C nicht erhalten. 



^) Die durch langsame Abkühlung hier entstandenen Kristalle sehen 

 ganz anders aus, als diejenigen, die aus der von Intermedium gesättigten 

 Lösung ausfallen. Diese sind erst kleine rhombische Platten, später wachsen 

 sie und können eine Größe von 3 bis 5 mm erreichen. 



